224 
R. D. M. VERBEEK. LA METEORITE 
Pour cette raison, j'ai suivi une voie un peu différente: 
sur la quantité totale de 5,0905 grammes, j'ai fait à la fois 
la détermination quantitative des minéraux constituants et 
l'analyse séparée de chacun d'eux. La proportion des éléments 
paraissant d'ailleurs varier beaucoup dans cette météorite, il 
va sans dire que le résultat de l'analyse ne s'applique qu'à 
la portion de poudre sur laquelle j'ai opéré. 
La poudre réduite fut soumise à l'action prolongée d'une 
solution chaude de bichlorure de mercure (HgClj). Ce trai- 
tement eut lieu dans une atmosphère d'hydrogène, afin d'em- 
pêcher, comme le remarque von Baumhauer, la formation de 
chlorure ferrique basique. Finalement, le résidu insoluble fut 
lavé à l'eau. 
1. Analyse de la solution. 
De la solution, additionnée d'un peu d'acide chlorhydrique, 
on commença par éliminer le mercure au moyen de HjS 
Ensuite, le liquide fut oxydé par HNO3, puis divisé en deux 
portions. 
Dans Vune de ces portions on effectua la séparation du Fe 
et du Ni, suivant la méthode indiquée par von Baumhauer, 
c'est-à-dire, en précipitant Fe2 03 par NH3 et redissolvant 
dans H Cl le précipité Fe^HgOg recueilli sur le filtre, et en 
répétant ces opérations jusqu'à ce que la liqueur filtrée ne 
se colorât plus en brun par l'addition du sulfhydrate d'am- 
moniaque, ce qui, dans le cas présent, eut lieu à la quatrième 
reprise. 
Dans Vautre "portion, le fer fut précipité à l'état d'acétate 
I ) Le Hg S formé fut, après dessiccation, volatilisé dans un creuset de por- 
celaine. Il resta un faible résidu de Fe^Og, qui fut dissous dans Teau ré- 
gale. Cette dissolution, traitée par un excès de NH3, ne montra aucune 
trace de coloration en bleu, d'où il suit que le fer nickelé était absolu- 
ment exempt de cuivre; un contenu éventuel de Cu aurait, en effet, été 
dissous par RgCl^, puis précipité par H^S, en même temps que Hg S. 
Le petite quantité de dissolution de FejCl, fut ajoutée au reste de la 
dissolution ferrique. 
